184 



dirt wurde. Bei der auf die Erwärmung folgenden Abküh- 

 lung tordirt sich der Dcaht wieder. Es ist die hierbei 

 erlangte Torsion kleiner, als die nach der ersten Detorsion 

 statthabende Drillung des Drahtes, wenn die Detorsion ge- 

 ring war, grösser als jene Drillung, wenn die Detorsion be- 

 deutender war. 



II. Biegung. 



Ganz analoge Resultate, wie bei der Torsion der Drähte, 

 erhält man auch bei der Biegung von Stäben, wie dies die 

 folgenden Beobachtungen darlegen möchten. 



An einen starken in die Wand des Zimmers eingelas- 

 senen Arm von Holz wurde eine viereckige Platte von 

 starkem Messing angeschraubt, deren Fläche senkrecht war. 

 Gegen diese Platte konnte vermittelst vier Schrauben eine 

 zweite gleiche genau aufgeschliffene starke Messingplatte 

 gegengepresst werden. Die vorderen senkrechten Kanten 

 beider Platten lagen genau auf einander. Zwischen diesen 

 Platten wurden flache Messingstäbe von 7 mm ,5 Breite, 2 mm ,l 

 Dicke und etwa 320 mm Länge mit ihrem einen Ende so ein- 

 geklemmt, dass ihre Längsaxe horizontal lag, ihre breite 

 Seite aber in einer verticalen Ebene sich befand. Auf das 

 vordere Ende der Stäbe konnte vermittelst einer Hülse ein 

 kleiner Spiegel so aufgeschoben und durch eine Schraube 

 festgehalten werden, dass seine Ebene auf der Längsaxe 

 der Stäbe senkrecht stand. In diesem Spiegel wurde durch 

 ein Fernrohr eine einen Meter von demselben entfernte 

 Scale, und somit die seitliche Biegung des Stabes beob- 

 achtet. Ausserdem war vorn an den Stäben ein kleiner 

 Zeiger befestigt, der auf einer Theilung spielte und die grös- 

 seren Biegungen der Stäbe abzulesen gestattete. Durch die 



